214 
arena que dan los mejores vidrios, y que por otra las sustan- 
cias vilrificables pierden con tanta mayor facilidad su tras- 
parencia, cuanto más cargadas se hallen de sílice. 
Vidrio de base de alúmina. 
Se encuentra la alúmina en todos los vidrios, porque en 
todas las fábricas se emplean esclusivamente crisoles de ar- 
cilla, que son atacados por las composiciones. 
Los vidrios comunes, contienen en general más alúmina 
que los blancos. Mr. Berthier ha hallado en ellos 10,5 por 
100 en el vidrio de S. Esteban, y Mr. Dumas hasta 14 por 100 
en otro vidrio del comercio. Generalmente se atribuye á la 
alúmina la propiedad que tiene el vidrio de botellas de de- 
vitrificarse con más facilidad que el de una composición más 
sencilla, como por ejemplo los cristales para espejos y vi- 
drieras. Pero además de que no se ha demostrado que este 
defecto exista en el mismo grado en el vidrio de botellas, se 
va á ver que el experimento directo parece conducir más 
bien á una conclusión contraria, y confirmar la aserción que 
he emitido, esto es, que los fenómenos de devitrificacion son 
sobre lodo debidos, en igualdad de circunstancias, á grandes 
proporciones de sílice. 
He fabricado un vidrio de alúmina de la composición más 
sencilla posible, fundiendo una mezcla de esta base y de sí- 
lice por medio del carbonato de sosa. 
He operado sobre 250 partes de arena, 100 de carbonato 
de sosa y 25 de alúmina pura y seca. Pero es imposible ob- 
tener un completo afinado, aun después de haber tenido el 
crisol por espacio de veinte horas en un horno de gas puesto 
á la temperatura más elevada. 
El vidrio aluminoso es blanco, muy trasparente, y de la 
densidad de 2,380; es pues mucho más ligero que el cristal 
de espejos. Su composición es la siguiente: 
